-154- 
Mineralogie. 
Betracht  kamen.  Es  wurden  nun  150  g  schwedisches  Eisen  im  elektrischen 
Ofen  geschmolzen  und  mit  Zuckerkohle  gesättigt,  dann  5  g  Fe  S  zugesetzt, 
welche  sich  alsbald  unter  Aufschäumen  auflösten.  In  der,  der  Abkühlung 
an  der  Luft  überlassenen  Schmelze  wurden  nach  dem  Auflösen,  der  Oxy- 
dation und  schließlichen  Entfernung  des  Graphit  etc.  niemals  Diamanten 
gefunden ,  wohl  aber ,  wenn  dieselbe  Schmelze  schnell  in  kaltem  Wasser 
geglüht  wurde.  Die  Menge  der  so  erhaltenen  Diamanten  ist  etwas  größer 
als  früher  und  steigt  noch  etwas  bei  Zusatz  von  etwas  Silicium,  indessen 
erschwert  in  letzterem  Falle  die  große  Menge  des  entstandenen  Carborund 
seine  Isolierung.  Die  Ausbildung  dieser  Diamanten  ist  weniger  regelmäßig 
als  bei  den  früheren,  Oktaeder  und  Tropfen  sind  seltener,  ihre  Größe  (bis 
0,75  mm)  im  Mittel  etwa  dieselbe  wie  im  Eisen  von  Canon  Diablo ;  sie 
sind  wie  die  natürlichen  meist  schwach  anomal  doppelbrechend.  Bei 
zwei  Versuchen  wurde  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  der  Schmelze 
Eisenphosphür  zugesetzt,  indessen  keine  Diamanten  erhalten. 
O.  Mügge. 
A.  Leduc:  Sur  le  diamagnetisme  du  bismuth.  (Compt. 
rend.  140.  p.  1022.  1905.) 
Läßt  man  geschmolzenes  Wismut  in  genau  kugeligen  Ballons  von 
ca.  2  cm  Durchmesser  im  elektromagnetischen  Felde  erstarren  und  vermerkt 
die  Stellung  der  Kugel  zu  den  Kraftlinien,  so  zeigt  sich,  daß  diese  Stellung 
dieselbe  ist.  welche  die  Kugel  auch  nach  der  Erstarrung,  drehbar  auf- 
gehängt, in  demselben  Felde  annimmt.  Es  wird  daraus  geschlossen,  daß 
beim  Wachstum  der  Kristalle  im  elektromagnetischen  Felde  jeder  Kristall 
sich  so  zu  orientieren  strebt ,  wie  es  nach  seiner  Isolierung  eine  aus  ihm 
geschliffene  Kugel  tun  würde.  Nähere  kristallographische  Angaben  werden 
vom  Verf.  (der  Wismut  als  regulär  betrachtet)  nicht  gemacht. 
O.  Mügge. 
H.  Moissan :  Sur  l'augmentation  de  volume  de  la  fönte 
liquide  saturee  de  carbone  au  four  electrique,  au  moment 
de  la  solidification.    (Compt.  rend.  140.  p.  185—192.  1905.) 
Der  im  Innern  einer  schnell ,  etwa  in  Wasser ,  abgekühlten  und  er- 
starrenden Eisenschmelze  entstehende  Druck,  den  Verf.  bekanntlich  als 
wesentlich  für  die  Abscheidung  eines  Teiles  der  Kohle  als  Diamant  be- 
trachtet, hängt  von  3  Faktoren  ab :  1.  von  dem  in  der  Schmelze  gelösten, 
im  Moment  der  Erstarrung  ausgeschiedenen  Gas;  2.  von  der  Kontraktion 
der  äußeren  erkalteten  und  erstarrten  Teile;  die  Temperatur  im  Innern 
unter  der  schon  schwarz  gewordenen  Oberfläche  ist  in  der  Tat  noch  so 
hoch,  daß  das  Eisen  noch  wieder  aufglüht,  wenn  man  es  bald  wieder  aus 
dem  Wasser  nimmt ;  3.  von  der  von  vielen  Beobachtern  angegebenen  Aus- 
dehnung der  Schmelze  beim  Festwerden.  Diese  Ausdehnung  tritt  indessen 
nicht  ein  bei  reinem,  wohl  aber  bei  mit  Kohle  gesättigtem  Eisen,  wie  aus 
folgendem  Versuche  des  Verf.'s  hervorgeht.    Schwedisches  Eisen,  das  in 
